内部公开 Internal Use Only▲ 结构件通用盐雾要求及常见涂镀层结果判定要求 版 本 :V1.5 中兴通讯股份有限公司 修改记录 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 1页 文件名称 版本号 拟制人/修改人 拟制/修改日期 结构件通用盐雾要 求及常见涂镀层结 果判定要求 V1.5 赖晓明、杨琪、郑镇 嵘、陈顺 2014.02.28 结构件通用盐雾要 求及常见涂镀层结 果判定要求 V1.4 赖晓明、杨琪、郑镇 嵘、陈顺 2013.05.30 结构件通用盐雾要 求及常见涂镀层结 果判定要求 结构件通用盐雾要 求及常见涂镀层结 果判定要求 V1.3 陈计、杨琪、郑镇嵘、 2012.11.06 陈顺 V1.2 陈计 2012.8.13 结构件通用盐雾要 求及常见涂镀层结 果判定要求 V1.1 陈计 结构件通用盐雾要 求及常见涂镀层结 果判定要求 V1.0 问题分析与改进子 团队 备注:每次更改归档文件时,需填写此表。 2012.6.27 2012.6 内部公开 Internal Use Only▲ 更改理由 完善判定细节 完善判定细节 主要更改内容 (写要点即可) 1.删除目前无实际应用的表面处理 方式及要求; 2.增加户外柜高腐蚀风险结构特征、 门板、门锁、不锈钢精铸、锌合金钝 化、铜合金钝化等零件的盐雾测试要 求和判据; 3.修改不锈钢、镀镍/铬、拉铆钉、 边缘考核等盐雾测试要求和判据。 1.根据《Q/ZX 00807.07-2013 镀层 和化学覆盖层技术规范 达克罗涂覆 层》修订盐雾时间和判据; 2.增加 316 不锈钢零件的盐雾测试要 求和判据; 3.增加不锈钢精铸零件的盐雾测试 要求和判据; 4.增加 RRU 类产品整机的盐雾测试要 求和判据。 完善判定细节 修订组合螺钉考核区域。 完善判定细节 完善判定细节 增 加 对 本 文 件 与 《 Q/ZX 00807.07-2010 镀 层 和 化 学 覆 盖 层 技术规范 达克罗涂覆层》的关系说 明。 1.膨胀螺栓的盐雾试验要求; 2.《00807.09-2012_镀层和化学覆盖 层技术规范——锡电镀层》修订盐雾 时间。 无 无 1 目的 为公司和供方的检验人员提供有关结构件、紧固件、金属板材等表面处理工艺的图纸标注说明、中性盐雾试 验要求和检验判定标准,指导其按正确的时间、检验方法进行试验并合理判定,监控供应商产品及质量稳定性。 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 2页 2 适用范围 内部公开 Internal Use Only▲ 本文件适用于目前常见结构件、紧固件、金属板材等表面处理工艺的中性盐雾试验和检验判定,在相应涂镀 层标准文件未修订之前,中性盐雾试验要求和检验判定以本文件要求为准。 执行要求期间,如对要求有疑问可以及时反馈沟通。 3 结构件通用盐雾要求及常见涂镀层结果判定准则 3.1 结构件判定标准通用要求 组合类型 物料类别 典型物料 测试保护 考核部位 备注 单件 组合件 试片 紧固件 紧固件 电镀试片 喷涂试片 彩锌螺钉 彩锌螺母 拉铆钉 组合螺钉 松不脱 试样边缘 5mm 外为考核部位,挂具印以及挂钩缺 / 陷为不考核; 如若未封边,则试样边缘 5mm 外为考核部位,挂 原则上要求试片封边 具印以及挂钩缺陷为不考核; (蜡封或者胶带封边), 从挂具印、挂钩缺陷、试样边缘 5mm 内区域流出 由供应商完成; 的锈蚀产物不予计算。 螺纹部位、压合部位为非考核部位,其它为考核 部位; / / 螺纹部位为非考核部位,其它为考核部位; 拉杆部位、拉杆与钉头结合部位为非考核部位, 其它为考核部位; / 镀锌组合螺钉:螺钉头部表面为考核区域。 螺纹部位、压合部位、组合接触部位、垫片表面 为非考核部位。 只考核外部表面区域,螺钉和旋钮接触的缝隙区 域,旋钮和铆套接触的缝隙区域产生的腐蚀予以 / 豁免; 从缝隙区域及螺钉内部流出的锈蚀产物不予计 算。 1. 边 缘 指 剪切边缘, 涵盖任何 形状; 2. 平 板 试 片距边缘 5mm 范围内 不考核,挂 孔、螺纹 孔、安装孔 内部区域 不考核,产 品零件边 缘需考核 (第 3.2 节 有特别说 明的除外); 2、使用后 的试验样 品不考核 NSS 中性盐 雾测试; 3、两种不 同的材料 组合在一 起,按照低 要求的物 料进行测 试; 4、镀彩锌 紧固件类 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 3页 镀锌膨胀 螺栓 内部公开 Internal Use Only▲ 测试豁免 黑点,以白 锈为主要 判定原则; 镀锌膨胀螺栓的各部件在组装前,需由组装厂家 进行盐雾抽检测试,测试合格的批次方可用于组 装。组装好后的膨胀螺栓,只考核螺母的外六角 面和套筒的外表面,套筒两端 5 毫米以内不予考 核。 室外门锁 整件 铰链、销 轴 浮动螺母 接线插件 / 同表面处理组成的浮 动螺母才可以做盐雾 测试;抽检时,由不同 表面处理组成的浮动 螺纹部分不考核; 螺母,由供方单独提 出。 压铆螺帽与外壳接触面以外2mm(包括接触面)的 / 圆环为压铆受力位置和螺纹部分不考核,盐雾不 作要求; 门锁整件:制定专项测 试工装对门锁进行考 核,屏蔽非考核部位, 1.无工装不进行测试; 只考核门板外侧部分, 2.门锁整件只考核门板外侧部分,内部不做考核; 内部不做考核 3.门锁把手周围缝隙和锁芯周围缝隙不考核; 门锁零部件:以门锁零 4.锁芯处以盐雾测试后能否正常开启为准。 部件盐雾要求为准,供 方自行监控。 分装配与不装配两种情况: 1. 装配组装后的铰链等整件,如下图: (1)除转轴及与转轴相配合的转动面外,试验后 轴的问题 目视检查设备和附件基材不应生锈、破裂或其它 缺陷,允许保护层出现少量的锈蚀,但锈蚀面积 不超过 ISO 4628-3 规定 Ri1 的等级水平,锈蚀面 积小于总面积的 0.05%。 (2)沿转轴孔边沿 5mm 的区域予以豁免。 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 4页 内部公开 Internal Use Only▲ 2.没有装配组装的铰链等零部件: 按对应材料及表面处理的合格判据进行判定。 钣金件 锌合金镀 镍/镀铬 件 把手、头 架等 局部喷涂 的结构件 不锈钢精 铸把手、 转抽等 铆接类 折弯类 / / / 以板材类的表面处理为准,不考核铆接部位; / / 盐雾测试指标和判据 问题 热镀锌板的折弯处不进行考核,电镀彩锌的折弯 处需要考核; 1.锌合金镀镍/镀铬件盐雾试验后,用 30%左右的 氢氧化钠(NaOH)溶液浸泡≥3 min 后再进行腐 蚀面积和镀层破坏情况的评定; 2.氢氧化钠溶液浸泡方法只适用于锌合金镀镍/ 镀铬件,不适用于其它基材的镀镍/镀铬件; 3.对于肉眼无法观察和确定的,辅助放大镜进行 观察和评定。 局部喷涂的结构件,类似如下图所示: 1.按非喷涂部位的材料及表面处理对应的盐雾指 标进行盐雾测试; 2.合格判据:喷涂部位和非喷涂部位均需考核, 按各自对应的合格判据进行判定。 3.2 结构件常见涂镀层现行盐雾要求和结果判定准则 结构件类型 材料 结构件 锌 结构件 铜 结构件 铝 涂覆层 镀镍层 镀镍层 镀镍层 图纸表达/设计要求 Zn/Ep·Cu10 Ni10 Cu/Ep·Ni5 Al/Ep·Ni10 盐雾时 间(H) 24 24 24 腐蚀物颜色 起泡 起泡、绿锈 起泡、白锈 合格判定 腐蚀面积不 大于表面积 的0.1% 引用标准 Q/ZX 12.206.3-20 05 镀层和化 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 5页 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 结构件 紧固件 结构件 紧固件 结构件 紧固件 紧固件 钢铁 镀镍层 钢铁 镀镍层 锌 镀镍层 铜 镀镍层 铝 镀镍层 铝(型材) 化学氧化 铝(型材) 化学氧化 铝(型材) 化学氧化 铝(型材) 化学氧化 铝(压铸 件)+喷砂 铝(压铸 件) 化学氧化 化学氧化 硫酸阳极 铝 氧化 钢铁 钢铁 钢铁 钢铁 钢铁 钢铁 彩虹色钝 化 彩虹色钝 化 蓝白色钝 化 蓝白色钝 化 黑色钝化 黑色钝化 不锈钢 达克罗 Fe/Ep·Ni25 Fe/Ep·Cu20 Ni20 Zn/Ep·Cu20 Ni10 Cu/Ep·Ni10 Al/Ep·Ni20 Al/Ct?Ocd(SR) Al/SB(100)/Ct?Ocd(SR) Al/SP(100)/Ct?Ocd(SR) Al/SP(150)/Ct?Ocd(SR) Al/SB(100)/Ct?Ocd(SR) Al/Ct?Ocd(SR) Al/Et?A(s) Al/Et.A.Cl(BK) Fe/Ep.Zn8c2C Fe/Ep.Znc2C (Fe/Ep.ZnXc2C,X 代表整 数) Fe/Ep.Zn8c1B Fe/Ep.Znc1B (Fe/Ep.ZnXc1B,X 代表整 数) Fe/Ep.Zn8P(BK) Fe/Ep.ZnP(BK) (Fe/Ep.ZnX P(BK),X 代 表整数) Fe/DMF?2C?S 内部公开 Internal Use Only▲ 96 起泡、红锈 起泡、绿锈、 96 红锈 96 起泡 学覆盖层技 术规范 镍电 镀层 96 起泡、绿锈 96 起泡、白锈 黑点、黑斑、 96 白斑 黑点、黑斑、 直径不大于 96 白斑 Q/ZX 0.8mm 的 腐 00807.02-20 黑点、黑斑、 蚀点(黑点、 96 10 镀层和化 白斑 白斑)不多 学覆盖层技 黑点、黑斑、 于三个(灰 96 术规范 铝合 白斑 色流痕和黄 金化学导电 72 黑点、黑斑、 斑 豁 免 考 氧化 白斑 核) 黑点、黑斑、 48 白斑 Q/ZX 12.206.4-20 腐蚀面积不 06 镀层和化 120 白锈、灰锈 大于表面积 学覆盖层技 的 0.1% 术规范 铝合 金阳极氧化 72 白锈、红锈 72 白锈、红锈 Q/ZX 24 白锈、红锈 腐蚀面积不 12.206.1-20 07 镀层和化 大于表面积 学覆盖层技 24 白锈、红锈 的 0.1% 术规范 锌电 镀层 48 白锈、红锈 48 白锈、红锈 零件表面不 Q/ZX 应出现面积 00807.07-20 720 红锈 > 1mm2 的 红 13 镀层和化 色腐蚀点, 学 覆 盖 层 技 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 6页 紧固件 不锈钢 达克罗 Fe/DMF?2C?S(螺纹公称直径 All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 内部公开 Internal Use Only▲ 也不应出现 术规范 达克 多于三个面 罗涂覆层 120 红锈 积 ≤ 1mm2 的 红色腐蚀 点。 24 起泡、红锈 起泡、 绿 24 锈、红锈 24 起泡 Q/ZX 24 起泡、绿锈 12.206.5-20 腐蚀面积不 24 起泡、白锈 05 镀层和化 大于表面积 96 起泡、红锈 学覆盖层技 的 0.1% 起泡、绿锈、 术规范 铜+ 96 红锈 镍+铬电镀层 96 起泡 96 起泡、绿锈 96 起泡、白锈 黑斑、绿锈、 24 红锈 黑斑、绿锈、 24 白锈 48 黑斑、绿锈 黑斑、绿锈、 48 红锈 48 黑斑、绿锈 Q/ZX 00807.09-20 黑斑、绿锈、 腐蚀面积不 12 镀层和化 24 红锈 大于表面积 学 覆 盖 层 技 的 0.1% 黑斑、绿锈、 24 白锈 术规范 锡电 镀层 48 黑斑、绿锈 黑斑、绿锈、 48 红锈 黑斑、绿锈 48 240 不得出现任 Q/ZX 白锈、红锈、 何腐蚀(试 12.203.8-20 涂层起泡、 片 距 边 缘 07 金属制品 480 涂层开裂 5mm 范 围 内 技术规范 涂 第 7页 密孔、焊接 转角、百叶 窗等高腐 蚀风险结 构特征 户外柜门 板 功能性喷 粉层 功能性喷 粉层 Fe/T.(ZX-WP0X*0X).XX.XX (热镀锌板、冷轧板喷涂) Fe/T.(ZX-WP0X*0X).XX.XX (不锈钢喷涂) Al/T.(ZX-WP0X*0X).XX.XX (铝板或压铸铝喷涂) Fe/T. ( ZX-PZ02*03 ) / T.( ZX-WP0X*0X) .XX.XX Fe/T. ( ZX-PZ02*03 ) / T.( ZX-WP0X*0X) .XX.XX (热镀锌板喷涂双层粉) / 内部公开 Internal Use Only▲ 480 1000 1000 不考核,百 叶窗、通风 密孔区域的 切口边缘需 考核) 覆层技术条 件 1000 1000 480 / 热镀锌板 Fe_SGCC 48 金属材料 连续电镀 / Fe_SECC 72 锌板 铁素体不 / 锈 钢 443 Fe_443 48 板材 无钝化的 金属材料 302 不 锈 / 1Cr18Ni9 钢板材、带 材、棒材 48 无钝化的 304 不 锈 06Cr19Ni10(新牌号)、 / 钢板材、带 0Cr18Ni9(老牌号) 材、棒材 钝化后的 304 不 锈 Fe/Ct.P 【0Cr18Ni9(老牌 / 240 钢 结 构 件 号)、06Cr19Ni10(新牌号)】 和紧固件 钝化后的 / 630 不锈 Fe/Ct.P【 SUS630】 120 结构件及紧 钢结构件 固件 钝化后的 Fe/Ct.P 【 0Cr17Ni12Mo2 316 不锈 / (老牌号)、06Cr17Ni12Mo2 500 钢结构件 (新牌号)】 和紧固件 303 不 锈 Fe/Ct.P 【Y1Cr18Ni9(老 / 钢 非 标 车 牌号) 、Y12Cr18Ni9(新 48 削紧固件 牌号)】 红锈 红锈 产品表面不 出现红锈 红锈 红锈 红锈 红锈 红锈 红锈 不得出现任 何锈蚀 不得出现任 《 Q/ZX 01042.01-20 11 结构件材 料检验规范 第1部分:金 属材料》和 《 00807.06- 2014 镀 层 和 化学覆盖层 技术规范— —钢铁、铜合 金、锌合金化 学转化膜》 何锈蚀 红锈 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 8页 其 它 不 锈 其他允许使用的不锈钢牌 钢结构件 号 Fe/Ct.P 【ZG08Cr18Ni9 及 CF8】 结构件及紧 不锈钢精 固件 / 铸结构件 Fe/Ct.P 【ZG08Cr18Ni12Mo2Ti 及 CF8M】 室外门锁 MS17-02 门锁整件 / 室外门锁 室外门锁 MS23-02 结构件 锌合金 锌合金钝 Zn/Ct·Pcd 化零件 铜合金 铜合金钝 Cu/Ct·Pcd 化零件 内部公开 Internal Use Only▲ 120 50000192730 不得出现任 0 不锈钢精 红锈 何锈蚀 铸件技术条 500 件 腐蚀面积不 240 大于表面积 的 0.1%且锁 《500001556 芯能正常开 724 门锁通 白锈、红锈 启(门锁把 手周围缝隙 用技术条件 240 和锁芯周围 及检验要求》 缝隙不考 核) 表面不得出 00807.06-20 现白锈腐蚀 14 镀层和化 24 白锈 (距边缘 学覆盖层技 1mm范围内 术规范—— 不考核) 钢铁、铜合 表面不得出 金、锌合金化 8 绿锈 现绿锈腐蚀 学转化膜 3.3 RRU 类产品整机盐雾要求和结果判定准则 RRU 类产品整机连续中性盐雾测试要求和结果判定准则 连续中性盐雾测试时间 96 (H) 盐雾试验所用样机应为全新的设备,试验前应进行检查: 试验要求 1.未喷涂的区域试验前应进行保护,或标示出来试验后该部位的腐蚀予以豁免; 2.试验前应对存在的表面缺陷进行标记,试验后应予以豁免,如炸粉、针孔和涂层的碰划伤等; 3.设备表面粘附的脏污物应擦除。 试验后结合试验前标记的豁免信息进行判定: 1.试验后,受试设备性能指标正常。 2.腐蚀判定细则: (1)外壳壳体喷涂部分,腐蚀面积大于表面积的0.1%为不合格;独立的其他零部件如铰链、铰 判定细则 链转轴、定位销与销套、把手、连接器接口等,腐蚀面积大于所属零部件表面积的0.1%为不合 格; (2)距棱边5mm以外喷涂主平面有起泡、开裂、剥落的现象为不合格; (3)三颗及以上螺钉出现红锈为不合格; (4)腐蚀现象判定依据《镀层和化学覆盖层技术规范》系列技术标准通用判据。 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 9页 内部公开 Internal Use Only▲ 以下情况豁免: (a)螺钉垫圈周围2mm内的喷涂区域为非考核部位; (b)不锈钢紧固件螺纹部位、压合部位为非考核部位; (c)试验后出现难以判断的疑似腐蚀现象,如可清理且基材不腐蚀则为合格。 备注:RRU类产品整机连续中性盐雾测试要求与判据是由无线研究院提议,与防腐蚀团队共同讨论决策的结果。 <以上所有信息均为中兴通讯股份有限公司所有,不得外传> All Rights reserved, No Spreading abroad without Permission of ZTE 第 10页